Maricite
ماریسائٹ یا ماریکائٹ ایک سوڈیم آئرن فاسفیٹ معدنیات (NaFe2 + PO4) ہے، جس میں دو دھاتی کیٹیشن ہوتے ہیں جو فاسفیٹ ٹیٹراہیڈرون سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساختی طور پر بہت زیادہ عام معدنی اولیوائن سے ملتا جلتا ہے۔ ماریسائٹ آسانی سے ٹوٹنے والا ہوتا ہے، عام طور پر بے رنگ سے سرمئی رنگ کا ہوتا ہے، اور شیل بیڈ کے اندر گانٹھوں میں پایا جاتا ہے جن میں اکثر دیگر معدنیات ہوتی ہیں۔ ماریسائٹ سب سے زیادہ عام طور پر یوکون ٹیریٹری، کینیڈا کے بگ فش ریور کے علاقے میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ مشرقی جرمنی کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مختلف الکاؤں کے اندر بھی پایا گیا ہے۔ ماریسائٹ کا نام کروشیا کے لوکا ماریک (1899-1979) کے نام پر رکھا گیا ہے، جو زگریب یونیورسٹی میں معدنیات اور پیٹروگرافی کے محکموں کے دیرینہ سربراہ تھے۔ ماریسائٹ ایک سوڈیم آئرن فاسفیٹ ہے جو انتہائی متنوع فاسفیٹ معدنی گروپ سے ہے۔ 1977 میں ماریسائٹ بگ فش ریور ایریا، یوکون ٹیریٹری، کینیڈا (فلیشر، چاو، اور مینڈرینو، 1979) میں دریافت ہوا۔ یہ ایک اہم ارضیاتی مقام ہے جس نے کئی نئے فاسفیٹ معدنیات کی دریافت فراہم کی ہے۔ ماریسائٹ کو سوڈیم آئن بیٹری کی تحقیق میں اس کے ممکنہ استعمال کے ساتھ ساتھ جیواشم سے چلنے والے برقی طاقت پیدا کرنے والے اسٹیشن بوائیلرز کے اندر رد عمل کی مصنوعات کے طور پر اس کے کردار کے لیے جانا جاتا ہے جو کٹاؤ کا تجربہ کرتے ہیں (برجسن، اور دیگر، 1997 ؛ اونگ، اور دیگر، 2011)۔ ساخت ماریسائٹ فاسفیٹ معدنی گروپ کا ایک رکن ہے۔ فاسفیٹ معدنیات میں ایک یا زیادہ دھاتی کیٹیشن ہوتے ہیں جو فاسفیٹ آئن پی او 4 سے جڑے ہوتے ہیں۔ (ہاؤتھورن، ایف سی، 1998)۔ ماریسائٹ میں پی او 4 سے منسلک دھاتیں سوڈیم اور آئرن ہیں (سٹرمین، اور دیگر، 1977)۔ ماریسائٹ کا تجرباتی فارمولا NaFePO4 ہے اور اس کا مولر ماس 173.81 g/mol ہے (یحیی، اور دیگر، 2008 ؛ ٹریمین، ژیاؤ، 1999)۔ ماریسائٹ کا عمومی فارمولا اے بی پی او 4، (یحیی، اور دیگر، 2008) ہے۔ معدنیات کی کیمیائی ساخت کا تعین اصل میں الیکٹران مائکروپروب تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے کوئینز یونیورسٹی، کنگسٹن، اونٹاریو کے شعبہ ارضیاتی سائنس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کورلیٹ کے گروپ نے کیا تھا، اور جب اسے چار آکسیجن ایٹموں میں معمول بنایا گیا تو یہ Na 0.91 (Fe 0.89 Mn 0.07 Mg 0.03) P 1.02 O 4.00 (اسٹرمین، اور دیگر، 1977) پایا گیا۔ وزن کی فیصد کا تعین ایک پتلی حصے پر چھ مختلف پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اور تمام نمونوں میں ہر آکسائڈ کی فیصد کا اوسط کرتے ہوئے کیا گیا۔ آکسائڈ کے وزن فیصد اوسط کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں: Na2O 16.5%، MgO 0.8 ٪، CaO 0.0 ٪، MnO 3.1 ٪، FeO 37.4%، P2O 5 42.5%، کل 100.3 ٪ کے ساتھ۔ ان نتائج کو دیکھتے وقت، اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آکسائڈ کے وزن کی ساخت کی اکثریت فی او سے بنی ہے جس میں پی 2 او 5 تقریبا یکساں وزن کا فیصد بناتا ہے۔ Na2O آکسائڈ کا ایک اہم فیصد اور CaO آکسائڈ (~ 0) کا ایک غیر اہم فیصد ہے۔ معدنیات کے آکسائڈ کے مواد کو دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ اہم اجزاء سوڈیم، آئرن، فاسفورس اور آکسیجن ہونے والے ہیں۔ آکسائڈ عنصر کو انفرادی عناصر کے وزن کی فیصد کا تعین کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، 1 سوڈیم ایٹم کل ~13% ساخت کا، 1 آئرن ایٹم کل ~32% ساخت کا، 1 فاسفورس ایٹم کل ~18% ساخت کا، اور 4 آکسیجن ایٹم کل ~37% ساخت کا (سٹرمین، اور دیگر، 1977)۔ ساخت ماریسائٹ ایک آئنک ڈبل میٹل فاسفیٹ ہے، جس کی جگہ بھرنے کی صلاحیت تقریبا 70 ٪ ہے (لی پیج، اور ڈونی، 1977)۔ ماریسائٹ کی ساخت میں ایک بے قاعدہ ہم آہنگی میں 10 Å کے اندر دس آکسیجن آئنوں سے منسلک سوڈیم کیشن ہوتا ہے۔ لوہے کے ارد گرد (2 + 2 + 2) قسم کا مسخ شدہ ٹیٹراہیڈرون ہے (برجسن، اور دیگر، 1997)۔ لوہے اور آکسیجن کے درمیان فاصلہ 2.33 اور 2.93 کے درمیان ہے۔ فاسفیٹ ٹیٹراہیڈرون تقریبا باقاعدہ ہوتا ہے، جس میں 2 مختصر بند اور 2 لمبے بند ہوتے ہیں (برجسن، اور دیگر، 1997)۔ لوہے کے ایٹم کے ارد گرد چار آکسیجن ایٹم ہوتے ہیں جو اسے ٹیٹراہیڈرل کوآرڈینیشن دیتے ہیں۔ آکسیجن کے نصف ایٹم دو سوڈیم ایٹموں، دو لوہے کے ایٹموں اور ایک فاسفورس ایٹم کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں جبکہ باقی نصف تین سوڈیم ایٹموں، ایک لوہے کے ایٹم اور ایک فاسفورس ایٹم کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں (برجسن، اور دیگر، 1997)۔ ماریسائٹ کی ساخت کا موازنہ اولیوائن کی ساخت سے کیا گیا ہے، (لی، اور دیگر، 2011)۔ دونوں معدنیات کے ڈھانچے ایک جیسے ہیں کیونکہ ان دونوں میں ان کے جوہری میک اپ میں پی او 4 ہوتا ہے (موریو، اور دیگر، 2010)۔ تاہم، لیفیپو 4 اور نیفیپو 4 کے لیے ایم 1 اور ایم 2 سائٹس میں الٹا قبضے ہیں جو ان کے ڈھانچے کو مختلف بناتے ہیں (لی، اور دیگر، 2011)۔ اولیوائن میں، ایم 1 سائٹ الکالی دھات رکھتی ہے جبکہ ایم 2 سائٹ منتقلی دھات رکھتی ہے، جبکہ ماریسائٹ میں، ایم 1 سائٹ منتقلی دھات رکھتی ہے اور ایم 2 سائٹ الکالی دھات رکھتی ہے (اونگ، ایٹ ال۔، 2011)۔ جسمانی خصوصیات ماریسائٹ (NaFePO4)، [100] سمت میں 15 سینٹی میٹر تک لمبے دانے میں پایا جاتا ہے۔ دانے ساخت میں ریڈیل سے ذیلی متوازی ہوتے ہیں۔ ماریسائٹ عام طور پر بے رنگ سے سرمئی رنگ کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہلکا بھورا رنگ ہوتا ہے اور اس میں سفید لکیر ہوتی ہے۔ ریفریکٹیو انڈیکس، α = 1.676 β = 1.695 γ = 1.698 کی کم اقدار کی وجہ سے اس میں وٹریس چمک ہے، اور اس کی اوپیسیٹی شفاف سے شفاف ہے (فلیشر، ایٹ ال۔، 1979)۔ ماریسائٹ میں کوئی کلیویج یا پلیوکروزم نہیں ہوتا ہے، اور یہ یووی روشنی میں فلوروس نہیں کرتا ہے۔ ماریسائٹ کی سختی 4-4.5 اور کثافت 3.64 ہے۔ معدنیات ٹوٹی ہوئی ہے، جس میں ناہموار اسپلنٹری فریکچر ہے۔ یہ آرتھورومبک کرسٹل کلاس اور بائیایکسیل نیگیٹیو آپٹیکل کلاس کا رکن ہے اور اس کا 2V حساب 43° ہے۔ ہرمن-موگین اشارے کی علامت 2/m2/m2/m ہے، اور یہ Pmnb خلائی گروپ میں ہے۔ یوون لی پیج اور گیبریئل ڈونی نے طے کیا کہ خلیے کے طول و عرض a 6.864 (2)، b 8.994 (2)، اور c 5.049 (1) ہیں۔ جے۔ اے مینڈارنو نے ایکس رے پاؤڈر ڈفریکشن اور بریگ کے قانون کا استعمال کرتے ہوئے ڈی-اسپیکنگز کا تعین کیا کہ وہ 100 کی شدت پر 2.574، 90 کی شدت پر 2.729، 80 کی شدت پر 2.707، 60 کی شدت پر 1.853، 40 کی شدت پر 3.705، 30 کی شدت پر 2.525، اور 30 کی شدت پر بھی 1.881 (فلیشر ایٹ ال۔، 1979 ؛ سٹرمین ایٹ ال۔، 1977)۔ ارضیاتی واقعہ ماریسائٹ سب سے پہلے عرض البلد 68°30 'شمال اور طول البلد 136°30' مغرب کے آس پاس یوکون علاقہ کی مشرقی سرحد کے قریب بگ فش ریور کے علاقے میں دریافت ہوا تھا۔ یہ علاقہ ایک کولانیٹ-باریسائٹ-پینکسائٹ قسم کا علاقہ ہے جو زیادہ تر بستروں والی شیلز اور سائڈریٹک چونا پتھر پر مشتمل ہے۔ شیل بیڈ کے اندر 15 سینٹی میٹر تک لمبے گانٹھوں میں ماریسائٹ پایا گیا ہے۔ کچھ گانٹھوں میں صرف ایک معدنیات ہوتی تھی، جبکہ دیگر میں کئی مختلف معدنیات ہوتی تھیں۔ بہت کم نوڈلز صرف ماریسائٹ پر مشتمل تھے۔ ماریسائٹ پر مشتمل زیادہ تر نمونوں میں کوارٹز، لڈلامائٹ، ویوینائٹ، پائیرائٹ اور/یا ولفائٹ بھی تھے۔ جب ایسے نمونوں کی باریکی سے جانچ کی گئی جن میں صرف ماریسائٹ دکھائی دیتا تھا تو ایک پتلی حصے میں، فریکچر کے ساتھ لڈلامائٹ، کوارٹز، اور ویوینائٹ کی چھوٹی چھوٹی شمولیت موجود تھی (اسٹرمین، اور دیگر، 1977)۔ دوسرا مقام جہاں ماریسائٹ کی شکلیں پائی گئی ہیں وہ سیکسونی، جرمنی ہے (تھامس، آر۔ اور ویبسٹر جے ڈی۔، 2000)۔ یہ مقام اور بگ فش ریور کینیڈا کا مقام دونوں متغیر پلیٹ کی حدود کے بالکل شمال میں واقع ہیں۔ دونوں علاقے پہاڑوں اور پہاڑیوں پر مشتمل ہیں جو بدلتی ہوئی اور آتش فشاں چٹانوں سے بنے ہیں (تھامس، آر اور ویبسٹر جے ڈی، 2000 ؛ سٹرمین، اور دیگر، 1977)۔ مشرقی انٹارکٹیکا، اتر پردیش، ہندوستان اور اوانا، گرین لینڈ میں پائے جانے والے الکاؤں میں بھی ماریسائٹ دریافت کیا گیا ہے (جانسن اور دیگر، 2001 ؛ کریچر اور دیگر، 1977 ؛ پارٹریج اور دیگر، 1990)۔ تاریخ ماریسائٹ کا نام ڈارکو سٹرمین اور جوزف مینڈرینو نے لوکا ماریک کے اعزاز میں رکھا تھا۔ ماریک کروشیا میں زگریب یونیورسٹی میں معدنیات اور پیٹروگرافی کے شعبہ کے دیرینہ سربراہ تھے۔ ماریسائٹ نام کو 1977 میں نئے معدنیات اور معدنیات کے ناموں سے متعلق کمیشن نے منظور کیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اس معدنیات کا نام ماریک کے اعزاز میں کیوں رکھا گیا تھا، لیکن اس نے ارضیات کی کئی کتابیں تصنیف کیں جن میں سے ایک کا عنوان میگمیٹیٹی یو ازیم پوڈروچجو روڈنیکا بور یو استوچنوج سربیجی ہے، جو کہ کروشیائی زبان میں میگمیٹائٹس کے لیے بور مائن کے تنگ ایسک ڈپازٹ ریجن میں ہے (اسٹرمین، اور دیگر، 1977)۔ لتیم آئرن فاسفیٹ حوالہ جات برجسن، جے کوئنلان، ایس ای بھی دیکھیں۔ اور ٹریمین، پی۔ آر۔ (1998)۔ ماریسائٹ اور سوڈیم آئرن (111) ہائیڈروکسی فاسفیٹ کی ترکیب اور کرسٹل ڈھانچہ۔ کیم mater.Volume 10۔ صفحات 763-768۔ فلیشر، ایم۔، چاو، جی۔ وائی۔ اور مینڈرینو، جے اے۔ (1979)۔ نئے معدنی نام۔ امریکی Mineralogist.Volume 64۔ صفحات 652-659۔ ہاؤتھورن، ایف سی (1998)۔ فاسفیٹ معدنیات کی ساخت اور کیمسٹری۔ معدنی جریدہ۔ جلد 62۔ صفحات 141-164۔ جانسن، سی ایل، ڈی ایس۔ لوریٹا، اور پی آر۔ بوسیک، اے ہائی ریزولوشن ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپی اسٹڈی آف فائن گرینڈ فاسفیٹس ان میٹل فرام دی بشن پور LL3.1 آرڈینری کونڈرائیٹ، 63 واں سالانہ میٹوریٹیکل سوسائٹی میٹنگ (5303.pdf) لوریٹا، ڈینٹے ایس، پیٹر آر بوسیک، اور تھامس جے زیگا (2001) بشن پور (LL3.1) کونڈرائیٹ کے میٹرکس میں غیر واضح معدنیات: کونڈرول تشکیل کے ماحول پر رکاوٹیں۔ جیوچیمیکا اور کاسموچیمیکا ایکٹ: 65 (8) (15 اپریل 2001): 1337-1353۔ کریچر، کورات، اے جی اور بک والڈ، وی ایف۔ (1977)۔ کیپ یارک: ایک عام لوہے کے الکا کی غیر معمولی معدنیات اور III اے بی آئرن کی ابتداء کے لیے اس کے مضمرات۔ جیو کیمیکل جرنل۔ جلد 11۔ صفحات 207-217۔ لی، ٹی کے، رمیش، ٹی این، نان، ایف، بوٹن، جی اور نازور، ایل ایف (2011)۔ سوڈیم آئن بیٹریوں کے لیے سوڈیم میٹل فاسفیٹ اولیوائنز کی ٹوپو کیمیکل ترکیب۔ کیم mater.Volume 23۔ صفحات 3593-3600۔ لی پیج، وائی۔ اور ڈونی، جی۔ (1977)۔ نئے معدنی ماریسائٹ، NaFePO4 کا کرسٹل ڈھانچہ۔ کینیڈین معدنی ماہر۔ جلد 15۔ صفحات 518-521۔ موریو، پی۔، گیومارڈ، ڈی۔ اور باؤچر، ایف۔ (2010)۔ اولیوائن فیپو 4 میں سوڈیم کے باہم حساب شدہ مراحل کی ساخت اور استحکام۔ کیم Mater.Volume 22۔ صفحات 4126-4128۔ اونگ، ایس پی، شیور، وی ایل، ہاؤٹیئر جی، جین اے، مور، سی، کم، ایس، ما، ایکس اور سیڈر، جی۔ (2011)۔ سوڈیم آئن اور لتیم آئن انٹرکالکولیشن مواد کے درمیان وولٹیج، استحکام اور پھیلاؤ کی رکاوٹ کے فرق۔ توانائی اور ماحولیاتی سائنس۔ جلد 4۔ صفحات 3680-3688۔ سٹرمین، بی ڈی، مینڈرینو، جے اے۔ اور کورلیٹ، ایم۔ آئی۔ (1977)۔ ماریسائٹ، ایک سوڈیم آئرن فاسفیٹ، بگ فش ریور ایریا، یوکون ٹیریٹری، کینیڈا سے۔ کینیڈین Mineralogist.Volume 15۔ صفحہ 396۔ تھامس، آر اور ویبسٹر جے ڈی۔ (2000)۔ پیگمیٹائٹ بنانے والے پگھلنے میں مضبوط ٹن کی افزودگی۔ منریلیم ڈپازٹا۔ جلد 35۔ صفحات 570-582۔ ٹریمین، پی۔ آر۔ اور شیاؤ کیبن۔ (1999)۔ ماریسائٹ کے لیے تشکیل اور حرارت کی صلاحیت کے افعال، NaFePO4 (cr)، اور سوڈیم آئرن (I I I) ہائیڈروکسی فاسفیٹ، Na3Fe (PO4) 2. (Na4/3O) (cr)۔ جرنل آف کیمیکل تھرموڈینامکس۔ جلد 31۔ صفحات 1307-1320۔ پارٹریج، ٹی۔، ریمولڈ، ڈبلیو۔ یو۔ اور والراوین، ایف۔ (1990)۔ پریٹوریا زوتپن کریٹر: 1988 کے ڈرلنگ پروجیکٹ کے پہلے نتائج۔ موسمیات۔ جلد 25۔ صفحہ 396-398۔ یحیی، بی۔ ایچ۔، گودین، ای۔ اور ڈیریٹ، جے۔ (2008)۔ نئے وینڈیٹس AgMnVO4 اور RbMnVO4 کی ترکیب، ڈھانچے اور مقناطیسی خصوصیات۔ جرنل آف سالڈ اسٹیٹ کیمسٹری۔ جلد 181۔ صفحات 3103-3109۔ بیرونی روابط سوڈیم معدنیات آئرن (II) معدنیات فاسفیٹ معدنیات آرتھورومبک معدنیات خلائی گروپ 62 میں معدنیات